— 74 - 



perficie di separazione primaria, e non incontra nessuna curva limite. In 

 queste condizioni essa non esercita nessuna influenza sulle nostre considera- 

 zioni, e perciò possiamo continuare ad esaminare il diagramma della fig. 7 

 facendo astrazione dalla lacuna di miscibilità. 



Nel sistema Cu 3 Sb-Sb-Bi, le sole fasi solide che si incontrano sono: 

 cristalli misti di antimonio e bismuto, cristalli misti di Cu 3 Sb e antimonio, 

 cristalli di CiuSb. Nel sistema Cu 3 Sb-Cu-Bi invece, le fasi solide sono: 

 cristalli misti di Cu 3 Sb e Cu, cristalli di rame, cristalli di bismuto. Ad 

 ognuna di queste fasi corrisponde una superficie di separazione primaria; 

 l'incontro di queste superficie a due a due dà origine, come si è detto, a 

 curve limiti di equilibrio monovariante, l'incontro a tre a tre a punti inva- 

 rianti. 



Ciò premesso, consideriamo prima il sistema Cu 3 Sb-Sb-Bi. 



L'aggiunta di Bi al miscuglio di composizione a (fig. 7) abbassa il punto 

 di fusione di a, e dà origine alla curva limite ab. Similmente l'aggiunta di 

 Bi al miscuglio di composizione u abbassa la temperatura a cui si compie 

 la reazione tra cristalli di Cu 3 Sb e Sb e lega liquida u, e dà egualmente 

 origine a un'altra curva di equilibrio monovariante u b. 



Le due curve si incontrano nel punto b che corrisponde a un punto in- 

 variante, il quale però, per quel che si è detto, non è un minimo di tempe- 

 ratura. Da b, lungo la bd, si separano contemporaneamente cristalli misti 

 di Cu 3 Sb e antimonio e cristalli misti di antimonio e bismuto, mentre la 

 temperatura si abbassa fino a d, euttetico binario fra Cu 3 Sb e Bi. 



Allo stesso modo nel sistema Cn 3 Sb-Cti-Bi da ognuno degli eutettici 

 binari e t g, d si parte una curva limite: le tre curve si incontrano in / che è 

 l'eutettico ternario del sistema. 



Le curve di equilibrio ora indicate dividono il sistema Cu-Sb-Bi nei 

 seguenti campi di stato : 



Bi db a Sb, superficie di separazione dei cristalli misti di antimonio 

 e bismuto: 



uba, superficie di separazione di Cu 2 Sb; 



ubd Cu 3 Sb, superficie di separazione di cristalli misti di antimonio 

 e Cu 3 Sb; 



d f e Cu 3 Sb, superficie di separazione di cristalli misti di rame 

 e Co, Sb; 



Cu efg, superficie di separazione del rame; 



Bi gd, superficie di separazione del bismuto. 

 Lungo a b cristallizzano assieme cristalli misti di autimonio e bismuto 

 e Cu 2 Sb; lungo bd cristalli misti di antimonio e bismuto e di antimonio 

 e Cn 3 Sb ; lungo u b i cristalli misti di antimonio e Cu 3 Sb reagiscono con la 

 massa liquida per dare origine a cristalli di Cu 2 Sb; lungo ef cristallizzano 

 cristalli misti di rame e Cu 3 Sb; lungo gf si separano cristalli di rame e 



